Abstrak —Peningkatan  kebutuhan  energi  yang  tidak  seimbang dengan jumlah sumber energi yang ada, memacu adanya energi alternatif  dengan  nilai  yang  lebih  ekonomis.  Salah  satu  energi alternatif  adalah  briket  yang  merupakan  jenis  bahan  bakar yang  berasal  dari  limbah  organik  sehingga  menurunkan  biaya produksi  menjadi  lebih  rendah.  Metode  penelitian  ini  diawali dengan  proses  pengarangan  bahan,  kemudian  dilakukan pembuatan  briket  dengan  variasi  komposisi  yang  telah ditentukan. Kemudian briket di analisis meliputi uji kadar air, kadar  abu,  kadar  zat  hilang,  fix  karbon,  uji  kalor  dan  laju pembakaran  .  Pada  uji  kadar  air  didapat  hasil  terbaik  0.27% pada  berbandingan  0%:100%  (cangkang:biji),  pada  uji  kadar abu  hasil  terbaik  1.81%  pada  berbandingan  0%:100% (cangkang:biji), pada uji kadar zat hilang didapat hasil terbaik 29.81%  pada  perbandingan  100%:0%  (cangkang:biji),  pada uji fix karbon didapat hasil terbaik 40.93% pada berbandingan 0%:100% (cangkang:biji), pada uji kalor didapat hasil terbaik 5126.1 pada perbandingan 100%:0% (cangkang:biji) dan pada uji  laju  pembakaran  didapat  hasil  terbaik  0.097g/s  pada berbandingan 0%:100% (cangkang:biji).
Kata  Kunci— Biji  Kelor,  Briket,  Cangkang  Kelapa  Sawit, Energi Alternatif.

## I. PENDAHULUAN
UMBER  energi  saat  ini  memegang  peranan  penting dalam pengembangan ekonomi nasional [1]. Peningkatan kebutuhan  energi    di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun berdampak  pada  ketersediaan  cadangan  energi  fosil  seperti bahan bakar minyak, gas bumi, dan batu bara yang semakin berkurang  [2],  sehingga  sekarang  banyak  dilakukan penelitian  terkait  sumber  energi  alternatif  dalam  memenuhi kebutuhan  energi  di  Indonesia  [3].  Salah  satu  energi alternatif  yang  dikembangkan  saat  ini  adalah  briket  yang merupakan  suatu  jenis  bahan  bakar  padat  yang  berasal  dari biomassa  maupun  limbah  bahan  organik  yang  dapat menghasilkan  kalor  sebesar  >  4.000  kal/gr,  gas  metana, karbon, uap air sebesar < 7,5 %, dan belerang sebesar < 1 % [4].  Sebagai  salah  satu  bentuk  bahan  bakar  baru,  briket merupakan  bahan  yang  sederhana,  baik  dalam  proses pembuatan  ataupun  dari  segi  bahan  baku  yang  digunakan, sehingga  bahan  bakar  briket  memiliki  potensi  yang  cukup besar  untuk  dikembangkan.  Pembuatan  briket  telah  banyak dilakukan  dengan  menggunakan  bahan  yang  berbasis biomassa,  seperti  briket  biomassa  tempurung  kelapa,  biji jarak, briket serbuk gergajian kayu [5][6][7].
Biomasa  secara  umum  dikenal  sebagai  bahan  kering material  organik  berasal  dari  tanaman  atau  kotoran  hewan [8].  Data    Indonesia    Energi    Outlook  (2002)    biomassa
memiliki    cadangan  sebesar  434.000  GW  atau  setara  255 juta  barrel    minyak    bumi.    Potensi    biomassa    ini  sangat besar    apabila    dijadikan    sumber  energi    alternatif khususnya    untuk  kebutuhan    energi    rumah  tangga  yang jumlahnya  semakin  sedikit.  Sumber  utama  penghasil biomassa di Indonesia ada berbagai macam, yaitu dari sektor kehutanan, pertanian dan limbah pemukiman (kota). Limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar padat yang dapat digunakan  sebagai  bahan  bakar  alternatif  yang  yaitu  briket [9].  Dari  tanaman  perkebunan,  salah  satu  sumber  daya biomassa  yang  paling  melimpah  adalah  perkebunan  kelapa sawit,  selain  itu  terdapat  sumber  biomassa  lain  berupa  biji kelor yang dapat dimanfaatkan sebagai biobriket [10].
Cangkang kelapa sawit memiliki kandungan lignoselulosa berkadar  karbon  tinggi  dan  mempunyai  berat  jenis  yang lebih tinggi daripada kayu yang mencapai 1,4 g/ml, sehingga karakteristik  ini  memungkinkan  bahan  tersebut  lebih  baik untuk  dijadikan  arang  [11].  Nilai  energi  panas  cangkang kelapa  sawit  lebih  tinggi  yaitu  5.656  kalori/gr  daripada limbah  kelapa  sawit  pada  bagian  lain  seperti  serabut,  dan tandan  kosong  [12].  Sedangkan  biji  tanaman  kelor mengandung minyak kelor sekitar 30-40% dari berat kering per  biji  kelor  [13].  Besarnya  kandungan  tersebut,  biji  kelor dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  biodiesel,  sedangkan untuk  aplikasi  sebagai  bahan  campuran  briket  dapat meningkatkan energi panas dari bahan utama briket [14].
Biomassa  merupakan  bahan  alami  yang  dapat  digunakan sebagai  sumber  energi  terbarukan  yang  berpotensi menghasilkan sekitar 25% dari kebutuhan energi global [15]. Biomassa  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  bahan  atau sisa  dari  makhluk  hidup  baik  dari  darat  maupun  laut  [16]. Biomassa  dapat  diperoleh  dari  berbagai  macam  sumber, anatara  lain  biomassa  pertanian  dan  biomassa  hutan. Biomassa  pertanian  merupakan  biomassa  dari  limbah pertanian  seperti  batang,  daun  serta  produk  sampingan  dari pertanian  yang  dapat  dijadikan  sumber  energi.  Biomassa hutan  merupakan  biomassa  yang  didapatkan  dari  hutan seperti  kayu  [17].  Menurut  Murtala,  2012  biomassa  dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu;
1) Limbah  hewan:  potensi  biomassa  dari  limbah  hewan merupakan limbah yang intensif berupa kotoran hewan.
2) Biomassa  pertanian:  biomassa  pertanian  yang  dapat digunakan  untuk  memproduksi  energi  merupakan residu  dari  tanaman  pertanian  (batang,  cabang,  daun, jerami,  serta  limbah  dari  pemangkasan)  dan  biomassa dari  limbah  pengolahan  produk  pertanian  (sisa  dari pembuatan katun, ampas biji zaitun, dll).
Variasi Komposisi Bahan pada Pembuatan Briket Cangkang Kelapa Sawit ( Elaeis guineensis ) dan Limbah Biji Kelor ( Moringa oleifera )
Wahyu Rizqi Wicaksono dan Sri Nurhatika Departemen Biologi, Fakultas Ilmu Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : nurhatika@yahoo.com
S
3) Biomassa hutan: biomassa hutan yang dapat digunakan untuk  keperluan  energi  terdiri  dari  kayu  bakar,  residu hutan serta produk sampingan dari industri kayu.
4) Limbah perkotaan: limbah perkotaan umumnya dikenal sebagai sampah, merupakan kombinasi dari limbah cair dan padat. Limbah biasanya akan dipisah antara limbah yang  dapat  didegradasi dan limbah yang dapat di daur ulang atau dijadikan energi seperti sayuran atau limbah hijau dan kertas.
Biomassa merupakan sumber energi terbarukan yang saat ini  dapat  diterima  oleh  masyarakat  luas.  Penggunaan biomassa  dari  pertanian  sebagai  sumber  energi    dapat berkontribusi  untuk  memeajukan  pembangunan  dari  sector energi Karena tidak ada persaingan dengan produksi pangan dan  tidak  ada  prubahan  tata  guna  lahan  yang  dibutuhkan [18].
Briket  merupakan  bahan  bakar  dalam  bentuk  padat  yang dapat  dibakar  sebagai  energi.  Briket  diproduksi  dengan memadatkan  residu  biomassa  menjadi  balok  padat  yang dapat menggantikan bahan bakar fosil, arang dan kayu bakar alami  untuk  memasak  dan  proses  pemanasan  industri  baik secara  domestik  maupun  secara  institutional  [19].  Briket terbuat  dari  bahan  yang  murah  atau  bahkan  tanpa  biaya, seperti  koran  lama  atau  dari  seresah  atau  sisa  pengolahan tanaman [20]. Briket sendiri memiliki potensi untuk menjadi sumber  energi  terbaharukan  jika  briket  diproduksi menggunakan  biomassa  yang  dipanen  atau residu agrikultur yang berkelanjutan [19].
Kualitas  briket  arang  pada  umumnya  ditentukan berdasarkan  sifat  fisik  dan  kimianya  antara  lain  ditentukan oleh kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, kadar karbon terikat,  kerapatan,  keteguhan,  tekan,  dan  niali  kalor. Sedangkan  standar  kualitas  secara  baku  untuk  briket  arang Indonesia  mengacu  pada  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) dan  juga  mengacu  pada  sifat  briket  arang  buatan  Jepang, Inggris,  dan  Amerika.  Baku  mutu  kualitas  briket  disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.
Tabel Standar Briket Pada Negara Jepang, Inggris, Amerika dan Indonesia

## II. METODOLOGI

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Maret  sampai  Mei  2017 di  Laboratorium  Biosains  dan  Teknologi  Tumbuhan,
Departemen Biologi, Fakultas Ilmu Alam dan Laboratorium Teknologi  Biofuel,  Atsiri  dan  Nabati  Departemen  D3 Teknik  Kimia,  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember Surabaya.

## B. Perlakuan Awal (Pretreatment)
Bahan  yang  akan  digunakan  cangkang  kelapa  sawit ( Elaeis  guineensis) dan  ampas  biji  kelor  ( Moringa oleifera ).Pada  proses  ini  bahan  dibersihkan  terlebih  dahulu dari bahan pengotor seperti tanah dan kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya bahan dikeringkan untuk memudahkan proses pembakaran atau karbonisasi.

## C. Proses Karbonisasi
Cangkang  kelapa  sawit  yang  sudah  kering  diarangkan menggunakan furnace 350 0 C selama 2 jam. Setelah menjadi arang,  dikeluarkan  dari furnace kemudian  diletakkan  di dalam desikator hingga dingin.

## D. Penyaringan Bahan
Arang  yang  telah  terbentuk  pada  proses  karbonisasi selanjutnya  dihaluskan  dengan  menggunakan  mortar  dan diayak  sehingga  diperoleh  serbuk  arang  dengan  ukuran  100 mesh , kemudian disimpan dalam wadah tertutup.

## E. Pembuatan Briket dan Pencampuran Bahan Perekat
Arang cangkang kelapa sawit dan ampas biji kelor dibuat dengan variasi cangkang kelapa sawit terkarbonasi dicampur dengan  ampas  biji  kelor  yang  tidak  terkarbonasi,  serta sebagai kontrol dibuat dengan variasi cangkang kelapa sawit dan  ampas  biji  kelor  yang  terkarbonisasi.  Masing-masing perlakuan  tersebut  dibuat  lima  konsentrasi  yaitu  100:0, 75:25, 50:50, 25:75 dan 0:100.  Perekat kanji dibuat dengan cara memasak tepung kanji dengan air dengan perbandingan 1:10,  1gram  tepung  kanji  dengan  10  liter  air  hingga membentuk  gel.  Perekat  kanji  yang  telah  terbentuk selanjutnya  dicampur  dengan  bahan  pembuat  briket  dengan penambahan  perekat  sebesar  10%  pada  tiap  perlakuan perbandingan bahan briket yang digunakan.

## F. Pencetakan
Hasil  adonan  briket  diletakkan  pada  cetakan  berbentuk silinder,  kemudian  dipadatkan  dengan  menggunakan  mesin cetak  briket.  Briket  yang  telah  dibentuk  kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat press . Masing-masing perlakuan  konsentrasi  diberi  tekanan  25kg/m 2 .  Pembuatan briket  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  pencetak  briket yang berdiameter 5 cm.

## G. Pengeringan
Briket arang yang dihasilkan kemudian dikeringkan dalam oven  pada  suhu  60°C  selama  3x24  jam.  Briket  yang  telah dikeringkan dikemas dalam kantong plastic dan ditutup rapat untuk menjaga agar briket tetap dalam keadaan kering [1].

## H. Uji Kadar Air
Moisture atau  kadar  air  adalah  kandungan  air  yang terdapat pada briket. Kadar air dapat ditentukan dengan cara menimbang  cawan  porselin  kosong  kemudian sampel briket dimasukkan  ke  cawan.  Sampel  dimasukkan  ke  dalam  oven yang  telah  diatur  suhunya  sebesar  105 0 C  selama  3  jam. Cawan  dikeluarkan  dari  oven  dan  didinginkan  dalam
Sifat Briket Jepang Inggris Amerika SNI Kadar air ( moisture content ) % 6-8 3,6 6,2 8 Kadar zat menguap ( volatile matter ) % 15-30 16,4 19-28 15 Kadar abu ( ash content )% 3-6 5,9 8,3 8 Kadar karbon terikat ( fixed carbond content )% 60-80 75,3 60 77 Kerapatan ( density ) g/cm3 1,0-1,2 0,46 1 - Keteguhan tekanan g/cm2 60-65 12,7 62 - Nilai kalor ( caloriffc value ) cal/g 6000-7000 7289 6230 5000
desikator, kemudian ditimbang bobotnya [1]. Berikut adalah rumus perhitungan kadar air yang terdapat pada briket:
Keterangan: M1=  Berat cawan kosong + berat sampel sebelum pemanasan(g)
M2=  Berat cawan kosong + berat sampel setelah pemanasan (g)
I. Penentuan Kadar Abu (ash)
Penentuan kadar abu dilakukan dengan cara mengeringkan cawan porselin, selanjutnya cawan ditimbang bobot  kosongnya.  Kemudian  ke  dalam  cawan  kosong tersebut dimasukkan sampel. Cawan yang telah berisi sampel selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam furnace dengan  suhu 950°C  selama  4  jam  sampai  sampel  menjadi  abu. Selanjutnya  cawan  diangkat  dari  dalam  tanur  dan didinginkan  di  dalam  desikator,  lalu  ditimbang.  Kadar  abu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

## Keterangan: A= Berat abu (g) B= Berat sampel (g)

## J. Penentuan Kadar Zat yang Hilang (Volatile Matters)
Cara menentukan kadar zat yang hilang dilakukan dengan cara  menimbang  dengan  teliti  sebanyak  1  sampel  ke  dalam cawan  kosong  tersebut.  Cawan  selanjutnya  ditutup  dan dimasukkan  ke  dalam  oven  dengan  suhu  950°C  selama  7 menit.  Kadar  zat  yang  hilang  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus:

## Keterangan: W1= Berat sampel awal (g) W2= Berat sampel setelah pemanasan (g)

## K. Karbon Tetap (Fixed carbon)
Fixed carbon dihitung dari 100% dikurangi dengan kadar air (moisture) dikurangi kadar abu, dikurangi volatile matter,
Keterangan: M= moisture (kadar air)
A= ash (kadar abu) V= volatile (kadar zat hilang)

## L. Uji Kalor
Nilai kalor dihitung menggunakan alat bomb calorimeter. Pengujian  kalor  dilakukan  dengan  cara  menimbang  briket 0,15  gram  dan  diletakkan  dalam  cawan,  kemudian dimasukkan  ke  dalam  tabung  dan  dimasukkan  oksigen dengan  tekanan  30  bar.  Tabung  diletakkan  dalam calorimeter,  kemudian  air  pendingin  dimasukkan  dan  kalori meter  ditutup.  Pengaduk  air  pendingin  dihidupkan  dan dicatat  temperaturnya,  penyalaan  dilakukan  selama  5  menit
dan dicatat kenaikan suhunya. Perhitungan dilakukan dengan rumus:
Nilai Kalor = T2 - T1 - 0,05 x Cv x 0,24
Keterangan: T1= suhu air mula-mula ( o C) T2= suhu setelah pembakaran ( o C)
Cv= berat jenis calorimeter = 73529,6
(kJ/kg)
0,05= kenaikan temperatur kawat penyala
1 Joule= 0,24 kal

## M. Laju Pembakaran
Pengujian ini dilakukan dengan cara menyalakan briket dan diukur menggunakan stopwatch hingga beriket padam menjadi abu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Limbah Biji Moringa oleifera Sebagai Bahan Bakar
Ampas biji Moringa oleifera merupakan limbah  organik yang    memiliki    peluang  untuk    dijadikan    sebagai    bahan bakar  briket.  Limbah  biji Moringa  oleifera digunakan sebagai variasi bahan pembuatan  briket  pada penelitian  ini karena    limbah  biji Moringa  oleifera memiliki    sifat    difusi termal    yang    baik  yang    diakibatkan    oleh    tingginya kandungan    selulosa    dan    lignin    yang  terdapat    di    dalam biji  [14].    Selain    itu,  keberadaan    biji Moringa  oleifera yang berasal  dari  limbah pertanian  maupun  yang  berasal dari  limbah    rumah    tangga    dan    industri    yang  belum dimanfaatkan    secara    maksimal.  Untuk    meningkatkan penggunaan  limbah  biji Moringa  oleifera sebagai    bahan bakar  alternatif    maka    limbah  biji Moringa  oleifera dapat dibuat  menjadi  briket.  Selain  hal  tersebut,  biji Moringa oleifera juga  memiliki  kadar  karbon  terikat  yang  dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan briket  [21]. Karbon terikat  ( fixed  carbon )  yaitu  fraksi  karbon  (C)  yang  terikat dalam  arang  selain  fraksi  air,  zat  menguap,  dan  abu. Keberadaan karbon terikat didalam briket arang dipengaruhi nilai kadar abu dan kadar menguap. Kadar nya akan bernilai tinggi  apabaila  kadar  abu briket arang tersebut rendah  [22]. Pada  penelitian  ini,  didapatkan  hasil  karbon  terikat  yang dimiliki biji Moringa oleifera yaitu sebesar 40,93%. Karbon terikat  biji Moringa  oleifera memiliki  nilai  terbesar dibandingakan  dengan karbon terikat pada cangkang kelapa sawit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  limbah  biji Moringa oleifera dapat digunakan sebagai bahan pembuatan briket.
B. Pengaruh  Kadar  Air,  Kadar Abu, dan Zat yang Hilang (Volatile Matter) Terhadap Kalor yang Dihasilkan
Kadar  air  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  berkisar antara  0,27-2,19%.  Keseluruhan  briket  yang  dihasilkan  dari berbagai  perbandingan  telah  sesuai  dengan  SNI  (SNI  01- 6235-2000)  yaitu  maksimal  8%. Kadar  air  terendah diperoleh pada perbandingan bahan 0% : 100% (cangakang:biji) yakni  sebesar  0,27  dan  tertinggi  pada perbandingan  bahan 100%  :  0%  (cangakang:biji) sebesar 2,19. Kadar  air  briket  dipengaruhi  oleh  jenis  bahan  baku, jenis  perekat  dan  metode  pengujian  yang  digunakan  [23]. Pada umumnya kadar air yang tinggi akan menurunkan nilai kalor  dan  laju  pembakaran  karena  panas  yang  diberikan digunakan  terlebih  dahulu  untuk  menguapkan  air  yang
terdapat  di  dalam  briket.  Pada  penelitian  ini  semakin  tinggi kadar cangkang kelapa sawit maka kadar air yang diperoleh semakin  tinggi  pula.  Hal  ini  disebabkan  oleh  cangkang kelapa  sawit  memiliki  kadar  air  yang  lebih  besar dibandingan  dengan  biji  kelor  yaitu  sebesar  11,82%  [24]. Kadar air sangat mempengaruhi  nilai kalor yang dihasilkan. Pada  penelitian  ini  kadar  air  tinggi  ditunjukkan  pada perbandingan  cangkang  dan  biji  (100%  :  0%)  hal  tersebut dikarenakan  cangkang  memiliki  kandungan  selulosa, hemiselulosan,  lignin  yang  lebih  besar  dibandingan  biji kelor, sehingga meskipun cangkang memiliki kadar air tinggi dibandingkan  dengan  biji  kelor  hasil  kalor  yang  dihasilkan tetap lebih tinggi [24].
Nilai  kadar  abu  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  yaitu berkisar antara 2,01% – 1,81%. Hasil yang diperoleh sesuai dengan SNI yaitu kadar abu briket maksimal 8%. Kadar abu terendah  diperoleh  pada  perbandingan  cangkang  dan  biji kelor  yaitu  sebesar  1,81%  dan  kandungan  abu  tertinggi diperoleh  pada  prosentase  cangkang  dan  biji  kelor  yaitu sebesar  2,01%.  Penentuan  kadar  abu  dimaksudkan  untuk mengetahui  bagian  yang  tidak  terbakar  yang  sudah  tidak memiliki unsur karbon lagi setelah briket dibakar. Kadar abu sebanding dengan kandungan bahan anorganik yang terdapat di  dalam  briket  [6].  Kadar  abu  meningkat  dengan meningkatnya  kadar  cangkang  kelapa.  Cangkang  memiliki kandungan  bahan  anorganik  silika  (SiO 2 ),  MgO  dan  Fe 2 O 3 , AlF 3 ,  MgF 2 dan  Fe  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  biji kelor  sehingga  memiliki  kadar  abu  yang  lebih  tinggi  pula [24].
Kadar  zat  yang  hilang  ( Volatile  matter )  adalah  zat  yang dapat menguap sebagai hasil dekomposisi senyawa-senyawa yang masih terdapat di dalam briket arang selain air, karbon terikat  dan  abu  [25].  Kadar  zat  yang  hilang  yang  diperoleh pada  penelitian  ini  berkisar  antara  38,85%  -  29,81%.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kadar  zat  yang  hilang  tidak sesuai  menurut  SNI.  Kadar  zat  yang  hilang  yang  diperoleh pada  penelitian  ini  semakin  bertambah  seiring  dengan semakin  bertambahnya  kadar  biji  kelor.  Hal  ini  disebabkan adanya  kandungan  zat-zat  menguap  seperti  CO,  CO 2 ,  H 2 , CH 4 dan H 2 O yang terdapat pada biji kelor yang digunakan ikut  menguap.  Kandungan  zat  menguap  yang  tinggi  akan menimbulkan  banyak  asap  pada  saat  briket  dinyalakan. Kandungan  asap  yang  tinggi  disebabkan  oleh adanya reaksi antara karbon monoksida (CO) dengan turunan alkohol [26]
Tabel 2.
Tabel Pengaruh Kadar Air, Kadar Abu, dan Zat yang Hilang ( Volatile
Matter ) Terhadap Kalor yang Dihasilkan Cangkang : Biji kadar air kadar abu volatile matter kalor kal/g 100% : 0% 2,19 % 2,01 % 29,81 % 5126,1 75% : 25% 0,96 % 1,83 % 31,06 % 4962,7 50% : 50% 0,83 % 1,96 % 34,55 % 4851,4 25% : 75% 0,97 % 1,88 % 36,9 % 4691,6 0% : 100% 0,27 % 1,81 % 38,85 % 4568,3 SNI 8% 8% 15% 5000

## C. Hubungan  Antara  laju  Pembakaran  dan  Penambahan Biji Moringa oleifera Terhadap Kualitas Briket
Hasil  Pengujian  laju  pembakaran  dilakukan  untuk mengetahui efektifitas dari suatu bahan bakar. Hal ini untuk mengetahui  sejauh  mana  kelayakan  dari  bahan  bakar  yang diuji  sehingga  dalam  aplikasinya  nanti  bisa  digunakan [27]. Hasil  pada  pengujian  ini  variasi  campuran  antara  cangkang kelapa  sawit  dan  biji  kelor  yang  paling  tinggi  laju pembakarannya yaitu pada perbandingan 100% : 0% sebesar 0,142 gr/detik. Sedangkan yang paling rendah terdapat pada perbandingan  0%  :  100%  sebesar  0,097gr/detik,  pada pebandingan  lainnya  menunjukkan  hasil  laju  pembakaran tidak berbeda jauh yakni sebesar 0,103 gr/s pada konsentrasi 25%  :  75%,  0,121    gr/s  pada  konsentrasi  50%  :  50%,  dan 0,118  gr/s  pada  konsentrasi  75%  :  25%.  Faktor  yang mempengaruhi  hal  ini  dikarenakan  konsentrasi  antara cangkang  kelapa  sawit  dan  biji  kelor  yang  berbeda  -  beda yang  terdapat  dalam  campuran  briket,  dimana  dalam cangkang  memiliki  kandungan  bahan  anorganik  maupun organik  yang  lebih  tinggi  dibandingan  dengan  biji    kelor yang  mempengaruhi  laju  pembakaran  dari  briket  yang dihasilkan,  sehingga  penambahan  limbah  biji  kelor  tidak berpengaruh  terhadap  tingginya  laju  pembakaran  dan cenderung  memiliki  nilai  yang  lebih  kecil  dibandingan dengan  konsentrasi  variasi  yang  lain  dengan  kandungan cangkang  kelapa  sawit  yang  lebih  besar.  Adapun  hubungan antara  berbagai  konsentrasi  cangkang  kelapa  sawit  dan  biji kelor  terhadap  laju  pembakaran  briket  ditampilkan  pada Tabel 3.
Tabel 3. Tabel Hubungan Antara laju Pembakaran dan Penambahan Biji Moringa
oleifera Terhadap Kualitas Briket Cangkang : Biji laju pembakaran g/s 100% : 0% 0,142 75% : 25% 0,118 50% : 50% 0,121 25% : 75% 0,103 0% : 100% 0,097

## D. Karbon Tetap (Fix Carbon)
Fix carbon merupakan bagian dari briket selain kadar air, kadar  abu  dan  volatile  matter.  Fix  carbon  merupakan  salah satu  penentu  kualitas  briket,  semakin  tinggi  kadar  karbon tetap  menunjukkan  semakin  baik  kualitas  briket  [28].  Hasil pengujian ini variasi campuran antara cangkang kelapa sawit dan biji kelor yang paling tinggi karbon tetapnya yaitu pada perbandingan 75%:25%  sebesar  66,15%.  sedangkan  paling rendah pada perbandigan 0%:100% sebesar 59,07%, Kadar karbon  tetap  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  berkisar antara 66,15% - 59,07%. Kadar karbon tetap yang diperoleh pada  penelitian  ini  semakin  bertambah  seiring  dengan semakin bertambahnya kadar cangkang kelapa sawit.
Tabel 4. Tabel Data karbon tetap (Fix carbon)
Cangkang : Biji fix carbon % 100%:0% 65.99
75%:25% 66.15 50%:50% 62.66 25%:75% 60.25 0%:100% 59.07

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  hasil  briket dengan  nilai  kalor  terbesar  dalam  perbandingan  komposisi cangkang:biji  kelapa  sawit  dengan  nilai  100%:0%  sebesar 5126.1  kal/gr,  nilai  tersebut  merupakan  nilai  yang  telah memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  yang ditetapkan, sebesar 5000 kal/gr.

## V. SARAN
Proses  pembuatan  briket  dapat  dilakukan  dengan  variasi bahan  dan  perekat  yang  berbeda  konsentrasi.  Oleh  karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pembuatan briket  dengan  kombinasi  bahan  dan  perekat  yang  berbeda, serta  dilakukan  uji  daya  tahan  briket  serta  penerapan  pada kompor briket.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]
D.  Maryono,  “Pembuatan  dan  Analisis  Mutu  Briket  Arang Tempurung Kelapa Ditinjau dari Kadar Kanji,” J. Chem. , vol. 14, pp. 74–83, 2013.
[2] P.  J,  “Pembuatan  Briket  Dari  Limbah  Sortiran  Biji  Kakao (Theobroma cacao),” Universitas Hasanudin, 2012.
[3] P. Daud, “Karakteristik Termal Briket Arang Kulit Buah Kakao,” J. Mek. , vol. 2, no. 1, pp. 23–31, 2011.
[4] Martynis,  “Pembuatan  Biobriket  Dari  Limbah  Cangkang Kakao,” J. Litbang Ind. , vol. 2, no. 2, pp. 35–41, 2012.
[5] S. D. dan R. H. Sudradjat R, “Teknik Pembuatan dan Sifat Briket Arang dari Tempurung dan Kayu Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas. L),” J Penelit Has. Hutan , vol. 24, pp. 227–240, 2006.
[6] A.  Triono,  “Karakteristik  briket  arang  dari  campuran  serbuk gergajian  kayu  afrika  dan  sengon  dengan  penambahan tempurung kelapa,” Intitut Pertanian Bogor, 2006.
[7] W. DS, “Karakteristik Briket Arang dari Serbuk Gergaji dengan Penambahan  Arang  Cangkang  Kelapa  Sawit,”  Universitas Sumatera Utara, 2009.
[8] W.  Sunaryo,  Wahyu,  “Penelitian  Nilai  Kalor  Bahan  Bakar Biomassa pada Limbah kotoran Hewan,” J. Aptek , vol. 6, no. 1, pp. 87–959, 2014.
[9] Munthe,  “Pemanfaatan  Cangkang  Kelapa  Sawit  dan  Limbah Kelapa Sawit (sludge) Sebagai Bahan Baku Pembuat,” vol. 3, no.
4, pp. 518–525, 2015.
[10] Y.  Sinya, The  Asian  Biomass  Handbook  A  Guide  for  Biomass Production  and  Utilization,  Japan,  The  University  of  Tokyo . 2008.
[11] Mulia,  “Pemanfaatan  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit  dan Cangkang  Kelapa  Sawit  sebagai  Briket  Arang,”  Universitas Sumatera Utara, 2007.
[12] Kamal, “Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Limbah Sawit,” Institut Teknologi Bandung, 2012.
[13] Ningtyas,  “Pembuatan  dan  Karakterisasi  Biodiesel  Minyak  Biji Kelor (Moringa oleifera),” UNESA, 2009.
[14] D.  P.  Nasir,  S.,  D.  Fatina,  “Pemanfaatan  Ekstrak  Biji  Kelor (Moringa  oleifera)  untuk  Pembuatan  Bahan  Bakar  Nabati,”  29- 34, 2010.
[15] B. A. A. dan G. B. Murtala, Ahmed M, “Biomass Resource as a Source  of  Sustainable  Energy  Production  in  Developing Countries,” J.  Appl.  Phytotechnology  Enviromental  Sanit. ,  vol. 1, no. 2, pp. 103–112, 2012.
[16] P.  Mishra,  “Prafull  Singh  dan  Prashant  Baredar,  Impact  of Moisture  Level  in  Atmosphere  on  Biomass  Gasification :  A Bioenergy  for  Sustainable  Development,” Int.  J.  Enviromental Sci. , vol. 1, no. 4, pp. 640–644, 2010.
[17] Briens,  “Biomass  Valorization  for  Fuel  and  Chemicals Production,” Int. J. Chem. React. Enginering , vol. 6, 2008.
[18] O.  I.  Martin,  “Enhacing  the  Properties  of  Coal  Briquette  using Spear  Grass  (Imperata  Cylindrica)  and  Elephant  Grass (Pennisetum Purpureum),” Nnamdi Azikiwe University, 2010.
[19] Ferguson,  “Briquette  Businesses  in  Uganda  The  potential  for briquette enterprises to address the sustainability of the Ugandan biomass fuel marke,” in GVEP International , 2012.
[20] C. Dahlman, J., & Forst, “Technologies Demonstrated at ECHO: Briquette presses for alternative fuel use,” p. 239, 2001.
[21] M.  Abdulkarin,  SM  dan  Wyat,  “Sensory  and  Physicocemical Qualities  of  Palm  Oil  and  Sesame  Oil  Blends  during  Frying  of Banana Chips,” Universiti Putra Malaysia, 2010.
[22] Hartoyo,  “Pembuatan  Aranag  dan  Briket  Arang  secara  dari serbuk gergaji dan limbah industry perkayuan,” 1983.
[23] A.  Gandhi,  “Pengaruh  Variasi  Jumlah  Campuran  Perekat Terhadap  Karakteristik  Briket  Arang  Tongkol  Jagung,” Universitas Negeri Semarang, 2009.
[24] M. K. Sari, “Potensi Dan Peluang Kelayakan Ekspor: Kelayakan Ekspor  Arang  Tempurung  Kelapa  (Coconut  shell  charcoal)  di Kabupaten Banyumas,” Mediagro , pp. 69–82, 2011.
[25] E. Budi, “Tinjauan Proses Pembentukan dan Penggunaaan Arang Tempurung Kelapa sebagai Bahan Bakar,” J. Penelit. Sains , vol. 14, no. 4, 2011.
[26] A.  Tirono,  M.  dan  Sabit,  “Efek  Suhu  pada  Proses  Pengarangan terhadap  Nilai  Kalor  Arang  Tempurung  Kelapa  (Coconut  Shell Charcoal),” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
[27] R. Wahyusi, K., Dewati, R., Ragilia, “Briket Arang Kulit Kacang Tanah dengan Proses Karbonisasi,” UPN, 2012.
[28] S.  Dkk,  “Pengaruh  Komposisi  dan  Ukuran  Serbuk  Briket  yang Terbuat  dari  Batubara  dan  Jerami  Padi  terhadap  Karakteristik Pembakaran,” J.  Sainstech  Politek.  Indonusa  Surakarta ,  vol.  2, no. 2, 2014.